1904. No. I. SCHMELZP.-ERNIED. DER SIUKATSCHMELZLÖSÜNGEN. 7 



in der Weise, dass man. um Übereinstimmung mit den durch Le Cha- 

 teliers Pyrometer erhaltenen Bestimmungen zu bekommen, bei den Mine- 

 ralien mit hohen Schmelzpunkten einen Abzug von etwa Hundert Grad 

 machen muss. Einige seiner Werte, so beispielsweise für Anorthit. sind 

 doch, wie wir unten näher besprechen werden, nicht unwesentlich zu 

 hoch, und müssen ausser Betracht gesetzt werden. 



Weil Doelters ausgedehnte und wiederholte Bestimmungen einen 

 Stützpunkt in den älteren, freilich nicht so genauen Beobachtungen von 

 Joly nebst Cusack und Schertel finden. — weil seine Bestimmungen 

 auch gut mit der meinigen übereinstimmen, — und weil Doe Iter wie 

 auch ich mit dergleichen, und zwar an derselben für ihre Genauigkeit 

 weltberühmten Anstalt geaichten. Präcisionsinstrument gearbeitet haben, 

 lege ich hauptsächlich seine Bestimmungen als Grundlage für die später 

 folgende Erörterung. 



Hexagonales Ca- Meta silikat [CaSiO^ und Wollastonit. — D o e 1 1 e r 

 fand für Wollastonit (mit ca i.^^'o MgO -\- FeO) Schmelzpunkt: einige 

 Grad höher als 1232° (1901): 1220° (1902) und zwischen 1230 und 1255" 

 (1903), mit wahrscheinlichem Mittel 124;°; und Cusack fand 1203 — 1208°. 



Selber habe ich den Schmelzpunkt (Erstarrungspunkt) des hexago- 

 nalen 60-Metasilikats (ebenfalls mit ca. 1.5 "^o FeO -—- MgO) zu ca. 1250° 

 bestimmt. 



Die zwei polymorphen 6^2-Metasilikatmineralien haben somit ziemlich 

 genau gleich hohen Schmelzpunkt; welcher von den beiden der am 

 schwersten schmelzbare ist, lässt sich noch nicht sagen. 



X. V. Kultascheff, der »Die Schmelzpunkte von CalciumsUikat {^CaSiO.^ und 

 Xalriumsilikat {Na.-,SiO^ und ihren ^ Müchuagenc untersuchte.' kommt zu dem Resultat, 

 dass der Schmelzpunkt von dem hex. Ca-Metasilikat ein wenig höher als 1400° liegen sollte. 

 Freilich liegt die »Bildungstemperatur« von dem Gemische xCaO (oder CaCO.^ + iS/ö, 

 etwas oberhalb 1400°; das schon gebildete hexagonale CaSiOy^ixn^raS. krystallisiert doch, 

 zufolge meiner Bestimmung mit Le Chateliers Pyrometer.^ nicht unwesentlich niedriger, sicher 

 niedriger als 1275°. aber andrerseits höher als 1220°. 



^'P''^^ Ca[Mg.F.)Si,0,. Schmelzpunkte 



Nach j D'oP-^'d, .\la; 2.91 ''U FiO 1255° 



Do elte r ) ^^^l^^^oli^b, Rezbanya; 1.38 FiO 1235° 



(Ï903) [ 



Salit, Breitenbrunn 1220° 



Augit. Arendal (1.40/^ AL^^O-^, i.i Fi.^0.^, 4.5 FiO). . 1160° 



Cusack. Diopsid, Ala 1187—1195° 



Brun. Diopsid, Ala 1270° 



» Zeitschr. f. anorg. Chemie, B. 35, 1903. 



- Bei dem betreffenden Versuch — Einwäge von ca. 3.5 Kg. CaSiO^, aus Carraramarmor 

 (mit einer ganz niedrigen MgO- und />0-Menge) und Quarz zusammengeschmolzen — 

 war mein Pyrometer direkt von der .A.ichungsaastalt gekommen; die Aichung war 

 somit ganz sicher. 



